292 



für Speicherung- außer Funktion gestellt, nur noch mechanischen Auf- 

 gaben dienen kann. Die verkernenden Substanzen sind nach der Holz- 

 art sehr verschieden. Wenn man sie mittelst ScHL'LZE'schem Mazerations- 

 g-emisch und Kalilauge zu entfernen versucht, bleibt die Cellulose der 

 5 Membran schließlich allein übrig. Zu den verkernenden Substanzen ge- 

 hören Harze und harzartige Körper. Holzgummi, Gummi, Gerbstoffe, 

 Farbstoffe, kohlensaurer Kalk usw. Durch diese Einlagerungen wird 

 der Kern substanzreicher als der Splint war. Sein höheres spezifisches 

 Gewicht ist zum Teil aber auf sein früheres Entstehen bei solchen Holz- 



10 arten zu setzen, bei denen das cältere Holz schwerer ist als das jüngere. 

 Es kann angenommen werden, daß die Enzyme, welche im Splint- 

 holze die verholzte Membran so zerstören, daß nur der Celluloseteil 

 übrig bleibt, in gleicher Weise die verholzte Membran im Kernholze 

 lösen, denn das Zersetzungsresultat ist dasselbe, es bleibt nur Cellulose 



15 übrig-. Es ist aber wohl möglich, daß — besonders den mit g-eringerer 

 Enzymwirkung ausgestatteten Arten — diese Einwirkung auf die ver- 

 holzte Membran dui-ch deren Einhüllung resp. Imprägnierung mit nicht 

 oder mit wenig angreifbaren Substanzen erschwert wird. 



Es scheint nach den Untersuchungen Haktig's (1), die durch eine 



20 Arbeit von Marzell (1) Bestätigung fanden, sicher, daß die spezifische 

 Enzymwirkung der einzelnen Pilzarten auf das Holz der verschiedenen 

 vom gleichen Pilze bewohnten Holzarten 



die gleiche ist. Man kann demnach aus r-——. 



der Zersetzungserscheinung auch bei ver- ji . . 



25schiedenen Holzarten auf bestimmte Pilz- 

 species als Urheber der Zersetzung schließen. 

 So ist schon die äußere Erscheinung der 

 Holzzerstörung, welche Tmmetes Pini einer- 

 seits und Trametcs radiciperda Hariig = 



zrtPolijporus amiosHS Fr. andererseits hervor- 

 rufen, so charakteristisch und untereinander 

 verschieden, daß sie sofort spezifisch fest- 

 gestellt werden kann, sei es, daß sie an 

 der Fichte, der Lärche oder irgend einer 



35 Kiefernart oder bei Tsuga oder Pseudotsuga 

 aufgetreten ist. Und sie bleibt die gleiche 

 im Splintholze wie im Kernholze der Xadel- 

 holzbäume (s. Fig. 42). Auch PoJijporus 

 suJphnreus, der nicht nui" an verschiedenen 



4oLaubliölzern (Eiche, Weiden, Pappeln, 

 Eschen, Kirschen. Birnbäumen, Apfelbäumen, 

 Robinien, Nußbäumen usw.) sondern auch 

 an Tannen und Lärchen auftritt, verur- 

 sacht jeweils die gleiche charakteristische 



45 Verfärbung und Zersetzung des Holzes. 

 Der Hausschwamm gar läßt sich mit dem Holze aller möglichen Holz- 

 arten ernähren, wenn auch die Geschwindigkeit der Zerstörung nach 

 der Dichte des Holzes und bei den verschiedenen Hölzern nicht die 

 gleiche ist. Es wird auch von allen diesen Pilzen sowohl das Splint- 



50 holz wie auch das Kernholz bewohnt und zerstört, ja bei manchen 

 Arten scheint gerade der erste Angrift" meist \\'undstellen des Kern- 

 holzes zu treffen. 



Eine besonders auffallende Erscheinung ist es, daß die den ganzen 



m 



Fig. 42. Pohjporu.s (innoaus ¥&. 

 = Tmmetes radiciperda Habtir. 



Zersetzung des Fichtenholzes. 

 Der Längsschnitt zeigt weiße 

 (Cellulosej Flecke mit schwarzem 

 (Filzmycel-)Zentrnm. Das übrige 

 Holz ist unverändert. — Auf un- 

 gefähr die Hälfte verkleinert. 



Nach VON TlTBECF. 



